16 SETTERBERG, VANADINMETALLEN OCH DESS EGENSKAPER. 



nen uppkommet klorväte genom ett i korken inpassadt glasrör 

 afledes genom ett lager konc. svafvelsyra. T rörets horisontala 

 öppning slutes genom ett kautschukrör i hvars andra ända en 

 glasstafsbit blifvit instucken. 



Sedan vätgasen under flera timmar fått stryka genom appa- 

 raten, infylles tetrakloriden i retorten, och vätgas genomledes 

 ånyo en längre tid. Retorten upphettas härefter till dess att 

 några droppar klorid öfverdestillerat och kondentserats uti glas- 

 röret, och dessa utdrifvas sedan härur genom att svagt upphetta 

 röret utefter hela dess längd. Verkställes upphettningen redan 

 från början, inträffa lätt hela arbetet förstörande explosioner af 

 klorknallgas, troligen uppkommen derigenom att tetrakloriden 

 vid börjande kokning afger en del mekaniskt upplöst klor. Se- 

 dan allt sålunda blifvit förberedt upphettas rörets yttre del till 

 mörk rödglödgning och tilloppet af klorid och vätgas regleras 

 efter önskan. Då det är likgiltigt, hvilken af de fasta kloriderna 

 som erhålles, endast operationen hastigt och glatt försiggår, så 

 drifves destillationen bäst så raskt, att en ringa mängd klorid 

 oförändrad öfvergår, då såsom produkt en vackert kristalliserad 

 triklorid erhålles. Under destillationen förflyttas glödgningen af 

 röret icke allt för långsamt framåt, emedan röret då lätt kan 

 tillstoppas af för mycken på ett ställe afsatt klorid. Skulle 

 likväl, trots all försigtighet, röret igenfyllas, uppborras det genom 

 kautschukslangen på T röret medelst en torr och uppvärmd glas- 

 staf. Så snart den önskade mängd klorid erhållits, afbrytes 

 operationen och af det ännu varma röret bortskäres dess yttre 

 del med en ringa mängd klorid, emedan denna genom diffusion 

 af luft lätt kunnat blifva syrehaltig. Den större delen af klori- 

 den reduceras ofördröjligen med natrium. 



Kloridens reduktion med natrium utfördes i en liten svarfvad 

 cylindriskt formad jerndigel försedd med väl slutande ingängadt 

 lock 1 ). I den något uppvärmda digeln nedlades först ett stycke 

 blankt natrium derefter kloriden och slutligen ånyo ett stycke 



') F. L. Nilsson, Otto Petersson. Wiedemanns Ann. 4, 554. 



